298 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



bone, découpés dans des barres préalablement recuites, étaient chaullés 

 rapidement, en 10 minutes environ, à des températures croissantes au- 

 dessus de 7\.c, maintenus 5 minutes à la température maximum et trempés 

 dans l'eau à i5°. Ces conditions de chauftage et de maintien sont évidem- 

 ment très loin d'amener l'acier à son état d'équilibre à la température con- 

 sidérée, mais elles se rapprochent des conditions pratiques de chauffage 

 avant trempe des outils. Les échantillons trempés étaient polis et examinés 

 successivement après attaque à l'acide picrique et au picrate de soude bouil- 

 lant, afin d'observer la dissolution progressive et la disparition finale de la 

 ce m entité. 



L'un des aciers eutectiques examinés 



( C =: (•.(S85, Si = u, 160, Mn = (>,335) 



avait initialement la structure représentée par les figures i et 2. En dehors 

 des plages de perlite, il renferme de nombreux îlots épais de cémentile 

 entourés de ferrite, répartis irrégulièrement et formant par endroits un 

 réseau plus ou moins continu. Les traitements antérieurs ont donc permis 

 au carbure de fer de cet acier eulecùque de s'agglomérer localement en 

 masses relativement grosses et compactes, au lieu de rester entièrement à 

 l'état de lamelles fines interstratifiées avec des lamelles de ferrite, c'est- 

 à-dire sous forme de perlite. 



Tandis que les plages de perlite se transforment immédiatement en aus- 

 ténite au passage par Ac (vers 720°) et donnent de la martensite par trempe 

 ultérieure, les îlots de cémentite coalescée sont beaucoup plus longs à 

 disparaître. Après chauffage à 800° dans les conditions de nos expériences, 

 il en reste encore par places des amas importants. Il faut chauffer à plus de 

 85o'' pour en amener la dissolution complète. 



On conçoit que, même à cette dernière température, si le carbure est 

 complètement dissous, sa répartition dans la solution solide ne doit pas être 

 uniforme, la concentration étant la plus forte dans les régions où se trou- 

 vaient les particules dissoutes les dernières. Par suite, la cémentite doit 

 tendre à se précipiter de nouveau, au refroidissement, avant le passage par 

 Ar, dans les régions où elle était primitivement en excès. 



Nous avons vérifié ce fait de la façon suivante : deux échantillons sejublables 

 A et B du même acier eutectique ont été cliauffés ensemble à 85o°; A a été 

 trempé immédiatement ; B a été laissé refroidir dans le four en i5 minutes 

 jusqu'à 725°, c'est-à-dire un peu au-dessus de Ar de manière à laisser au 

 carbure de fer la possibilité de reprécipiter, puis trempé. Or, tandis que A 

 ne montre plus que de très rares vestiges de cémentite (/<]§'. 3 ), B en ren- 



